SÉANCE DU 17 JANVIER IQIO. 17I 



Expérience II. 



Durée Poids Gain Perle 



Tempe- Ju delà Perte de la nacelle totale 



ratures, cliaulîage. matière. totale. seule. pour 100. Observations. 



o II g 



iioo 8 i,3.56o 0,28.50 0,2880 21,01 Globules affaissés et rétrécis 



1100 20 1,0710 0,4280 o,3o5o 31,59 Id. 



I Séparation en petits glo- 

 1100 44 0,9280 0,5340 o,4i8o 3g, 33 j bules et cristaux; l'aug- 



iioo 52 o,go8o 0,5364 o,43io 4Iî09 t mentation du poids delà 



iioo 60 » o,56o4 0,4460 42,85 J nacelle est due en partie 



1 à ces globules 



On voit que la volatilisation du métal ne se produit qu'à partir de 1 100°; 

 elle n'est pas proportionnelle à la durée du chauffage; très rapide au bout 

 des huit premières heures de ciiaulïage, elle se ralentit considérablement 

 ensuite au bout de 44 heures de chaullage,elle est négligeable. Ce ralentis- 

 sement n'est pas dû à l'influence des surfaces, car en introduisant dans la 

 nacelle des fragments d'aluminium de la même taille que ceux qui ont été 

 réduits par le chauffage, la volatilisation se fait dans les mêmes conditions. 



Si l'on cherche à s'expliquer ce résultat singulier, on peut être conduit 

 tout d'abord à supposer qu'il existe dans le métal mis en expérience deux 

 parties, l'une plus volatile que l'autre. 



J'ai cherché à vérifier cette hypothèse; dans ce but, j'ai examiné entre 

 autres expériences les globules restant dans la nacelle et constaté qu'ils 

 renferment par gramme o, 22G0 d'un corps en paillettes noires insolubles 

 dans les acides nitrique, sulfurique et chlorhydrique; ce corps répond à un 

 carbure de silicium C'SP. La quantité de ce carijure correspond à i5 

 pour 100 de la matière première. 



Malgré qu'il fût peu vraisemblable d'attribuer la quantité considérable 

 de sihciuin qui a été trouvée, à celui qui existe dans les cendres des nacelles 

 en graphite, j'ai écarté cette cause d'erreur en employant des nacelles en 

 alumine pure, que j'ai préparées en suivant les indications de M. le pro- 

 fesseur Yerneuil- 



Les expériences reprises dans les nacelles complètement exemptes de 

 silice m'ont donné les résultats suivants : 



Perte 

 Température. Durée. pour 100. 



u II 



1 1 00 8 4o 



1 100 24 5,33 



1100 4o 3,3o 



